Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
PENAMBAHAN ABU PADAM SERBUK KAYU MAHONI

## SISA PEMASAKAN TAHU SEBAGAI BAHAN IMBUH PASIR DALAM MENINGKATKAN
KUAT TEKAN BATA RINGAN
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar Jl. Majapahit No. 4 Blitar Jawa Timur
Email : achendri.ac@Gmail.com

## ABSTRACT
B litar city experienced a fairly rapid development in the field of trade. One of them is handicraft industry from wood,  especially  kendang  jimbe.  The  area  that  is  quite  famous  as  a  producer  of  jimbe  kendang  is  Tanggung Village, Kepanjenkidul Subdistrict, Blitar City. In this area most of the people work as kendang craftsmen, is also a center of handicraft lathe in Blitar City. Basically, Blitar people earn from this activity, in this case people can not make good use of the rest of the activity, especially the utilization of ash of burning of mahogany powder. Of the  abundant  ash  of  the  combustion  of  mahogany  wood  is  expected  to  be  used  as  an  additional  mixture  of lightweight concrete. The method used in this study using laboratory experiments and guided on SNI 03-0691- 2000.  Mixture  of  mahogany  ash  dust,  and  know  the  compressive  strength  of  lightweight  brick  with  dust  ash material as added sand material 0%, 25%, 50%. From this comparison can be generated as follows: The use of ash of dried mahogany ash adds fine aggregate material (sand) in concrete brick mixture at 7 days old for 0% mixture is 3.28 MPa. Strong press for substitution 25% wood ash larger 26,37% that is 4,14 MPa and object of test with substitution 50% decrease 12,46% that is 2,87 MPa.
Kata Kunci: Ash mahogany powder, aggregate, lightweight concrete brick.

## ABSTRAK
K ota Blitar mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang perdagangan. Salah satunya adalah industri kerajinan dari kayu, terutama kendang jimbe. Daerah yang cukup terkenal sebagai penghasil jimbe kendang adalah Desa  Tanggung,  Kecamatan  Kepanjenkidul,  Kota  Blitar.  Di  daerah  ini  sebagian  besar  orang  bekerja  sebagai pengrajin  kendang,  juga  merupakan  pusat  kerajinan  bubut  di  Kota  Blitar.  Pada  dasarnya,  orang  Blitar mendapatkan dari kegiatan ini, dalam hal ini orang tidak dapat memanfaatkan sisa kegiatan, terutama pemanfaatan abu  pembakaran  serbuk  mahoni.  Dari  abu  yang  melimpah  dari  pembakaran  kayu  mahoni  diharapkan  dapat digunakan sebagai campuran tambahan beton ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan eksperimen  laboratorium  dan  dipandu  pada  SNI  03-0691-2000.  Campuran  debu  abu  mahoni,  dan  mengetahui kekuatan  tekan  bata  ringan  dengan  material  abu  debu  sebagai  bahan  pasir  tambahan  0%,  25%,  50%.  Dari perbandingan ini dapat dihasilkan sebagai berikut: Penggunaan abu abu mahoni kering menambah bahan agregat halus (pasir) dalam campuran bata beton pada umur 7 hari untuk campuran 0% adalah 3,28 MPa. Pers yang kuat untuk substitusi 25% abu kayu lebih besar 26,37% yaitu 4,14 MPa dan objek uji dengan substitusi 50% turun 12,46% yaitu 2,87 MPa.
Kata Kunci: Abu Mahoni, Agregat, Bata Ringan
K ota Blitar mengalami perkembangan yang cukup pesat dibidang perdagangan. Salah satunya adalah industri kerajinan dari bahan kayu, terutama kendang jimbe. Daerah yang cukup terkenal sebagai penghasil kendang jimbe adalah Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Di daerah ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi  sebagai  pengrajin  kendang,  juga  merupakan  sentra  kerajinan  bubut  di  Kota  Blitar.  Pada  dasarnya masyarakat  Blitar  berpengasilan  dari  kegiatan  tersebut,  dalam  hal  ini  masyarakat  belum  bisa  memanfaatkan dengan baik dari sisa kegiatan tersebut, terutama pemanfaatan abu sisa pembakaran serbuk kayu mahoni. Dari banyaknya abu sisa pembakaran kayu  mahoni tersebut di  harapkan dapat dijadikan bahan campuran tambahan pada pembuatan beton ringan.
B ata  ringan  atau  disebut  hebel  atau  celcon.  Material  bata  ringan  ini  pembuatannya  sudah  sangat  modern dimana material ini dibuat dengan menggunakan mesin pabrik. Bata ini cukup ringan, halus dan memilki tingkat kerataan  yang  baik.  Bata  ringan  ini  diciptakan  agar  dapat  memperingan  beban  struktur  dari  sebuah  bangunan konstruksi,  mempercepat  pelaksanaan,  serta  meminimalisasi  sisa  material  yang  terjadi  pada  saat  proses pemasangan dinding berlangsung .
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
S erbuk gergaji atau serbuk kayu merupakan limbah industry penggergajian kayu. Selama ini limbah serbuk kayu banyak menimbulkan masalah dalam penanganannya yang selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk dan dibakar yang kesemuanya berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga penanggulangannya perlu dipikirkan. Salah  satu  jalan  yang  dapat  ditempuh  adalah  memanfaatkannya  menjadi  produk  yang  bernilai  tambah  dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan sehingga hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat
K andungan kimia kayu adalah selulosa ± 60%, lignin ± 28% dan zat lain (termasuk zat gula) ± 12%. Dinding sel tersusun sebagaian besar oleh selulosa(C6H10O5). Lignin adalah suatu campuran zat-zat organik yang terdiri dari zat karbon (C), zat air (H2) dan oksigen (O2). Serbuk gergaji kayu mengandung komponen utama selulosa, hemiselulosa, lignin dan zatekstraktif kayu.
A bu tanaman adalah material (umumnya berupa bubuk) yang tersisa setelah pembakaran kayu. Umumnya, 6- 10%  massa  kayu  yang  dibakar  menghasilkan  abu.  Komposisi  abu  dipengaruhi  oleh  jenis  kayu  yang  dibakar. Kondisi pembakaran juga mempengaruhi komposisi abu dan jumlah abu yang tersisa, temperatur yang tinggi akan mengurangi jumlah abu yang dihasilkan. ( di Lis Ayu Widari, dkk )
A bu layang termasuk bahan pozolan buatan [lea. FM 1971(dalam Yatti S. Hidayat,1993)]. Karena sifatnya yang pozolanic, sehingga abu layang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sebagian pemakaian semen, baik  untuk  adukan  maupun  untuk  campuran  beton.  Keuntungan  lain  dari  abu  layang  yang  mutunya  baik  ialah dapat meningkatkan ketahanan / keawetan beton terhadap ion sulfat dan juga dapat  menurunkan panas hidrasi semen.
B erdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui Bagai mana pengaruh bahan tambah abu serbuk kayu pada kuat tekan bata ringan.

## METODE PENELITIAN
P enelitian ini untuk mengetahui kuat tekan bata ringan dengan menggunakan bahan tambah abu serbuk kayu mahoni sisa pembakaran pemasakan tahu sebagai bahan tambah pasir. Pembuatan bata ringan dengan campuran semen, pasir dan abu sebagai bahan tambah. Menggunakan 9 sempel terdiri dari 3 sempel tanpa campuran abu untuk acuan, 3 sempel ditambah dengan abu sebanyak 25% dan 3 sempel berikutnya ditambah dengan 50% abu sebagai bahan tambah pasir. Abu yang dibuat untuk praktikum kali ini berasal dari sisa serbuk kayu mahoni sisa pemasakan  tahu  didaerah  pakunden  kota  Blitar.  Pelaksanaan  praktikum  bertempat  di  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi Malang. Pelaksanaan praktik pada tanggal 03 Oktober 2017 sampai 17 Oktober 2017.
P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan bata ringan dengan campuran abu serbuk kayu mahoni, dan mengetahi kuat tekan bata ringan dengan bahan tabah abu serbuk kayu sebagai bahan tambah pasir sebanyak 0%,  25%,  50%.  Pengujian  dilakukan  di  laboratorium  Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi  Malang.  Sebelum pengujian  dilaksanakan,  dilakukan  pengumpulan  bahan  terlebih  dahulu.  Setelah  itu  dilakukan  uji  bahan  untuk mengetahui  gradasi  pasir,  kadar  air  yang  terkandung  dalam  pasir,  serapan  air,  berat  jenis  pasir.  Setelah pengumpulan bahan  selesai, dilakukan pengayakan dan pembersihan abu dari bahan  yang lain. Setelah  selesai baru beranjak pada mix design dan pembuatan adonan dan pencetakan. Setelah pencetakan selesai, setelah benda uji berumur 1 hari dan di angina-anginkan tidak langsung dijemur dibawah sinar matahari selama 7 hari. Setelah proses perawatan selesai benda uji bisa di uji tekan untuk mengetahui kuat tekan benda uji. Pembuatan benda uji berdasarkan variasi penambahan abu serbuk kayu mahoni. Pada table 1.1 dibawah ini memperlihatkan variasi dan juga jumlah benda uji yang akan dibuat dalam penelitian ini.
Tabel 1.1. Variasi dan Jumlah Benda Uji

## Prosedur pelaksanaan penelitian digambarkan dalam diagram alir dibawah ini
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53

## Gambar 1.1 Alir tahapan penelitian
P embuatan  bata  ringan  dengan  bahan  tambah  abu  serbuk  kayu.  Benda  uji  berbentuk  balok  dengan  ukuran 15cm x 15cm x 15cm. Dengan menggunakan bahan tambah abu serbuk mahoni dengan campuran bahan tambah sebanyak  0%,  25%,  50%.  Benda  uji  berjumlah  9  benda  uji,  untuk  0%  sebanyak  3  benda  uji,  25%  sebanyak  3 benda uji, 50% sebanyak 3 benda uji.
D alam  penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen,  bertujuan  untuk  mengetahui  kuat  tekan  pada  bata ringan dengan bahan tambah abu.
1. Kadar Air Agregat W3 = W2 – W1 W5 = W4 – W1
Dimana : W1 = Berat talam W2 = Benda uji + Talam W3 = Berat benda uji W4 = Berat benda uji + talam setelah di oven W5 = Berat benda uji kering 2. Berat jenis dan penyerapan air agregat halus a. Berat jenis curah
b. Berat jenis jenuh kering permukaan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
c. Berat jenis semu
d. Penyerapan air
Dimana : Bk = berat benda uji kering oven (gr) B = berat piknometer berisi air (gr) Bt = berat piknometer berisi benda uji dan air (gr) 500 = berat benda uji dalam keadaan ssd (gr) 3. Berat volume benda uji
Dimana : Bv = berat volume benda uji W = berat benda uji (gr) V = volume benda uji (cm3) 4. Kuat tekan benda uji
Dimana : fc = Kuat tekan (N/mm) P = gaya tekan maksimum (N) A = luas penampang benda uji (mm2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaaan Gradasi Agregat Halus
Tabel 1.2. Analisa gradasi agregat halus
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
P emeriksaan  gradasi  agregat  halus terlihat  pada  saringan  no  4  (4,76mm)  agregat  halus  lolos  semua,  pada saringan  no  8  (2,38mm)  tertinggal  seberat  152,20  gr  sebanyak  16,362%,  pada  saringan  no  16  (1,19mm)  berat tertinggal sebesar 119 gr sebanyak 12,793%, untuk saringan no 30 (0,59mm) berat tertinggal  sebesar 313,8 gr sebanyak  33,735%,  untuk  saringan  no  50  (0,297mm)  tertinggal  sebesar  179,6  gr  sebanyak  19,308%,  untuk saringan no 100 (0,149mm) berat tertinggal 143,4 gr sebanyak 15,416%, untuk saringan no 200 (0,075mm) berat tertinggal sebesar 22,2 gr sebanyak 2,387%, untuk pan berat tertinggal sebesar 4,2 gr sebanyak 0,452%. Juga bisa dilihat persentase berat yang tertinggal yaitu untuk persentase komulatif tertinggal dan persentase komulatif lolos.

## Pemeriksaan Kadar Air Agregat
P emeriksaan  kadar  air  agregat  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  angka  prosentase  kadar  air  yang  dikandung agregat. Pelaksanaan pengujian kadar air dengan menggunakan 5 sempel dengan jenis pasir yang sama yaitu pasir dari lumajang. Pelaksanaan pengujian kadar air dilaksanakan sebagai berikut :
Tabel 1.3. Hasil Pengujian Kadar Air
U ntuk berat talam semua sama yaitu 3,2 gr, sedangkan untuk berat talam ditambah contoh basah untuk setiap sampel bisa dilihat pada no 1. Setelah benda uji dan talam di oven menghasilkan berat talam ditambah benda uji kering untuk setiap sampel bisa dilihat pada no 2. Untuk perhitungan berat air bisa dilihat pada no 3 dan untuk berat sampel kering bisa dilihat pada no 5 .
Berat Jenis dan Penyerapan Air pada Agregat Halus H arga berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan (ssd) dan berat jenis semu. Mendapatkan harga penyerapan air pada agregat halus.
Tabel 1.4. Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus
D ari proses pengujian yang dilakukan memperoleh hasil laboratorium pada tabel diatas dengan menggunakan berat benda uji sebesar 500gr berat benda uji setelah di oven atau kering oven sebesar 492,8 gr, berat piknometer berisi air sebesar 676 gr, dan berat piknometer berisi benda uji ssd dan air sebesar 988,2 gr .

## Pemeriksaan Berat Isi Agregat
U ntuk mengetahui berat isi agregat halus, berat suatu pasir adalah perbandingan antara pasir dengan volume alat ukur. Unit weight diperoleh dengan memasukkan pasir kedalam alat ukur yang telah diketahui volumenya sehingga berat pasir dapat diketahui. Jika pasir yang dimasukkan kedalam benda uji ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali dengan tongkat tusuk, maka cara ini disebut rodding. Jika pasir yang dimasukkan kedalam alat ukur dengan cara biasa (tidak ditusuk-tusuk), maka cara ini dinamakan shoveling. Mendapatkan hasil sebagai tabel 1.5.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53

## Tabel 1.5. Hasil Pengujian Berat Isi Agregat

## Rencana Mix-design
P erencanaan  mixdesign  awal  menggunakan  perbandingan  campuran  1pc:2ps.  Untuk  mixdesign  awal  biasa dilihat pada tabel 1.6.
Tabel 1.6 Rencana Kira-Kira Mixdesign awal
D ari hasil mixdesign pada tabel 1.6 diatas tidak bisa digunakan karena campuran busa terlalu banyak serta pasir  dan  semen  terlalu  sedikit.  Busa  yang  terlalu  banyak  tidak  bisa  menahan  berat  pasir  dan  semen  dan  juga penguapan busa terlalu cepat. Untuk hasil bisa dilihat pada gambar dibawah ini :
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
S etelah melihat ,hasil dari mix design yang pertama maka benda uji tidak bisa digunakan, percobaan mixdesign yang kedua saya menggunakan campuran pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.7 Rencana Kira-Kira Mixsdesig ke 2
D ari  hasil  mixdesign  pada  tabel  1.7  diatas  tidak  bisa  digunakan  karena  campuran  pasir  dan  semen  terlalu sedikit.  Untuk  hasi  benda  uji  berukuran  15cm×15cm×9cm  dengan  berat  awal  3,3  kg  setelah  melalui  proses pengeringan berat mencapai 3 kg. Setelah di uji tekan, mampu menerima gaya tekan sebesar 38,6 Kn. Sehingga menghasilkan kuat tekan sebesar 4,39 MPa.
D ari  hasil  percobaan  yang  dilakukan  pada  mixsdesign  pertama  dan  kedua  maka  rencana  campuran  pada penelitian ini adalah  untuk pencapaian kuat tekan  mencapai 3 Mpa. Untuk perencanaan mix design kebutuhan bahan kira-kira untuk 1 buah benda uji dengan ukuran 15cm × 15 cm × 15 cm bisa dilihat pada tabel.
Tabel 1.8 Rencana Mix-design untuk 1 Buah Benda Uji Berukuran 15cm × 15 cm × 15 cm.
Tabel 1.9 Tabel berat satuan abu
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53

## Tabel 1.10 Berat sebelum pengikatan

## Hasil Berat Benda Uji dan Volume
S etelah proses curing selama 7 hari dan sebelum pengujian tekanan, sempel di lakukan pengukuran imensi dan  penimbangan  terlebih  dahulu  guna  menghitung  berat  volume  yang  di  dapat  pada  benda  uji.  Hasil  dari pengukuran dimensi dari benda uji dan penimbangan berat benda uji. Untuk hasil penimbangan berat benda uji bisa di lihat pada tabel 1.9 dan sedangkan untuk dimensi benda uji bisa dilihat pada tabel 1.11 .
Tabel 1.11 Hasil Berat Benda Uji
D ari tabel 1.9 diatas bisa dilihat setelah melaluiproses curing atau perawatan mengahsilkan berat per benda uji di setiap substitusi.  Untuk berat rata-rata pada substitusi 0%  mencapai 4618,33 gr, sedangkan untuk substitusi 25% berat nya naik 16,96% sebanyak 5401,67 gr, sedang kan untuk substitusi 50% beratnya bertambah 5,92% lebih besar dari substitusi 0%, tetapi lebih ringan 9,44% dibandingkan substitusi 25%.
Tabel 1.12 Hasil Pengukuran Dimensi Benda Uji
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53

## Hasil Uji Kuat Tekan
S etelah  proses  curing  selesai,  dilakukan  pengujian  tekan  pada  benda  uji.  Hasil  kuat  tekan  masing-masing benda uji terlihat pada tabel 1.13 dibawah ini :
Tabel 1.13 Hasil Uji Kuat Tekan

## Gradasi Agregat
D ari hasil .pengayakan pada tabel 1.14 diatas maka setelah diolah menghasilkan data pada tabel 4.12 berikut. Sedangkan modulus halus agregat bisa dilihat pada perhitungan dibawah ini:
Tabel 1.14 Tabel Gradasi Agregat Halus
D ari  tabel  dan  perhitungan  diatas  maka  dapat  dihasilkan  data  persentase  benda  uji  yang  lolos  pada  ukuran saringan 4,76 mm sebesar 100%, pada ukuran saringan 2,38 mm sebesar 83,638 %, pada saringan 1,19 mm sebesar 70,845 %, pada saringan 0,59 mm persentase lolos sebesar 37,110%, pada saringan 0,297mm persentase lolos sebesar 17,803%, untuk saringan 0,149 mm  sebesar 2,38%, dan pada 0,075 mm persentase  yang lolos sebesar 0,00%. Maka dari data diatas bisa dibuat grafik sebagai berikut :
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53

## Grafik 1.3 Grafik Lengkung Agreat Halus
D ari  grafik  diatas  maka  bisa  dilihat  alur  gradasi  yang  dihasilkan  pada  agregat,  dari  hasilgrafik  diatas  bisa dimasukkan ke grafik gradasi pasir dan grafik tersebut masuk dalam grafik zoan 1, bisa dilihat pada grafik 1.2.

## Kadar Air
P engujian kadar air yang ditunjukkan pada tabel 4.2 diatas bisa diolah dan menghasilkan kadar air yaitu bisa dilihat pada tabel 1.13 berikut ini :
Tabel 1.15 Tabel Kadar Air Agregat
D ari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa persentase kadar air yang terkandung dalam benda uji adalah 0,76%. Kandungan air untuk benda uji sangat sedikit sekali.
Berat Jenis dan Penyerapan Air
D ari hasil pengujian pada tabel 1.15 diatas bisa diolah dan menghasilkan data yang ditunjukkan pada tabel 1.16 dibawah ini :
Tabel 1.16 Tabel Berat Jenis dan Penyerapan Air
D ari  tabel  1.14  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  agrgat  memiliki  berat  jenis  curah  sebesar  2,624,  memiliki berat  jenis  kering  permukaaan  jenuh  2,662,  untuk  berat  jenis  semu  sebesar  2,729,  dan  penyerapan  air  sebesar 1,461%.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53

## Hasil Berat Volume
P engujian  berat  volume  benda  uji  pada  umur  7  hari  sebanyak  3  benda  uji  untuk  setiap  sempel,  benda  uji berbentuk  kubus  berukuran  15cm×15cm×15cm  masing  –  masing  untuk  setiap  tipe.  Hasil  pengukuran  berat volume bisa dilihat pada Tabel 1.17 .
Tabel 4.17 Hasil Berat Volume Pada Umur 7 Hari
Grafik 1.4 Grafik Berat Volume Pada Umur 7 Hari
Gambar 1.5 Diagram Berat Volume Rata-Rata
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
D ari grafik diatas bahan tambah abu kayu mahoni mempengaruhi berat jenis bata ringan. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam tabel 1.17 dan Gambar 1.5 diatas dapat dilihat bahwa berat voume rata-rata benda uji pada umur 7 hari adalah 1,37 gr/cm3 untuk konsentrasi 0%. Dengan adanya penambahan abu kayu berat volume benda uji lebih besar 16,96% yaitu 1,60 gr/cm3 pada konsentrasi abu kayu 25%. Pada substitusi abu kayu dengan  konsentrasi 50% dari volume lebih besar daripada pasir dan untuk berat  volume  yang dihasilkan lebih besar dari konsentrasi 0% sebesar 5,92% yaitu 1,45 gr/cm3 dan 9,44% lebih kecil dari substitusi dengan konsentrasi abu kayu sebesar 25%.
Hasil Kuat Tekan S etelah benda uji melalui proses curing selama 7 hari, benda uji di uji tekan dengan alatuji tekan. Pengujian untuk mengetahui kuat tekan benda uji pada umur 7 hari. Hasil pengujian kuat tekan pada umur 7 hari ditampilkan pada tabel 1.18 berikut.
Tabel. 1.18 Hasil Kuat Tekan Benda Uji Pada Umur 7 Hari
Gambar 1.6 Hubungan fariasi abu dengan kuat tekan
Grafik 1.4 Grafik Kuat Tekan Pada Umur 7 Hari dengan fariasi abu
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 1 Maret 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Sindy Sunjaya. 2018. Penambahan abu padam serbuk kayu mahoni sisa pemasakan tahu sebagai bahan imbuh pasir dalam meningkatkan kuat tekan bata ringan.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8 (1) : 42-53
B erdasarkan  hasil  pengujian  yang  ditampilkan  pada  tabel  4.18  dapat  dilihat  kuat  tekan  rata-rata  benda  uji adalah  sebesar  3.28  MPa.  Untuk  penambahan  abu  kayu  sebesar  25%  lebih  besar  26,37%  yaitu  4,14  MPa. Sedangkan untuk substitusi abu kayu sebesar 50% menurun sebesar 12,46% yaitu 2,87 MPa. Tetapi jika ditinjau dari berat volume substitusi 25% abu lebih berat daripada yang lain nya. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 25% menambah kekuatan bata beton sebesar 26,37% dari campuran 0% abu, tetapi jika diliat dari berat volume substitusi 25% lebih berat16,96% dibandingkan 0%. Penambahan abu sebesar 50% kekuatan berkurang 12,46% dari  substitusi  0%,  sedangkan  dilihat  dari  berat  volume  substitusi  50%  lebih  berat  5,92%  dari  0%.  Untuk penambahan  abu  sebanyak  25%  akan  menambah  berat  kemungkinan  karena  volume  pasir  dan  abu  sama banyaknya. Tetapi jika penambahan abu ditambah kan 50% akan menambah sedikit berat volume, tetapi kekuatan juga ikut berkurang kemungkinan dikarenakan terlalu banyak volume abu dibandingkan dengan pasir.

## SIMPULAN
B erdassarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Penggunaan  abu  kayu  mahoni  sisa  pemasakan  tahu  sebagai  bahan  tambah  agregat  halus  (  pasir  )  dalam campuran bata beton pada umur 7 hari untuk campuran 0% adalah 3,28 MPa. Kuat tekan untuk substitusi 25% abu  kayu  lebih  besar  26,37%  yaitu  4,14MPa  dan  benda  uji  dengan  substitusi  50%  mengalami  penurunan 12,46% yaitu 2,87 MPa.
2. Penggunaan  bahan  tambah  abu  sebanyak  25%  berat  volume  besar  mencapai  1600  kg/m3  tetapi  kekuatan bertambah  mencapai  4,14MPa.  Untuk  substitusi  50%  berat  volume  lebih  ringan  9,44%  tetapi  kuat  tekan menurun 30,73%.
T erkait dengan penelitian ini, disarankan perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan melakukan trial error terhadap komposisi bahan penyusun untuk mengetahui komposisi yang tepat dengan nilai kuat tekan optimum dan berat lebih ringan dengan menggunakan abu sebagai agregat.

## DAFTAR PUSTAKA
Lis Ayu Widari, Fasdarsyah,Iva Debrina, Mart 2015, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Malikussaleh, Pengaruh Penggunaan Abu Serbuk Kayu Terhadap Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Pada Paving Block Hunggurami ,Elia, Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, Wilhelmus Bunganaen, Dosen pada Jurusan Teknik  Sipil, FST Undana, Richardo Yeskial Muskanan, Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, 2014
Mustain,  2006  diakses  di  https://harpimandala.files.wordpress.com/2013/11/teknik-sipil_abu-layang.pdf,  pada tanggal 30 oktober 2017